223 
Bulletin  physico-mathématique 
und  die  schwefelsaure  Barjterde  allein  zurück  blieb.  Diese 
letztere  wurde  von  Neuem  auf  das  Filler  gebracht  und  ge- 
wogen. Der  Unterschied  des  Gewichtes  zeigte  die  Quantität 
des  selensauren  Baryts  an.  Aus  beiden  Salzen  wurde  der 
Schwefel  und  Selen  durch  Berechnung  bestimmt. 
Wenn  man  nun  nach  den  Metalloxyden  die  reinen  Metalle 
berechnet,  so  zeigt  sich,  dass  der  Prozentgehalt  des  unter- 
suchten anodischen  Niederschlags  folgender  ist  : 
Sand  .....  
Antimon  ..... 
. ..  9,22 
Zinn  
. . 33,50 
Arsen  
. ...  7,40 
Platin  
. . . 0,44 
Gold 
. ...  0,98 
Silber  
Blei 
. ...  0,15 
Kupfer 
, ...  9,24 
Eisen 
..  0,30 
Nickel 
. ...  2,26 
Kobalt 
. . . . 0,86 
Vanadium 
Schwefel 
. ...  2,46 
Selen ...  
. ...  1,27 
Sauerstoff  (nach  Berechnung 
der 
Metalloxyde  und  Verlust) 
. ..  24,82 
100 
Hinsichtlich  der  edlen  Metalle,  welche  sich  in  der  unter- 
suchten Substanz  befinden,  zeigt  sich,  dass  nach  einer  ganz 
genauen  Untersuchung  des  anodischen  Niederschlags  die  Quan- 
tität des  darin  enthaltenden  Silbers  sich  auf  5,54  pCt.  beläuft, 
wobei  indessen  zu  bemerken  ist,  dass  nach  der  Reductions- 
schmelzung  auf  dem  darauf  folgenden  Abschlacken  mit  Blei 
und  Kupelliren,  das  daher  entstandene  Werkblei  weniger  als 
1 pCt.  Silber  enthielt.  Dieser  bedeutende  Unterschied  erklärt 
sich  durch  die  Unvollkommenheit  der  Reduclionsbehandlunff 
des  Niedesschlags  bei  seinem  grossen  Gehalt  von  Antimon 
und  Arsen.  Aus  diesem  Grunde  haben  sich  auch  die  quanti- 
tativen Proportionen  des  Goldes  und  Platins  im  Yerhältniss 
zum  Silber  verändert.  Da  sich  dieses  letztere  gegen  die  bei- 
den ersteren  genommen  in  viel  grösserer  Menge  vorfindet,  so 
muss  es  bei  dem  Sublimiren  des  Arsens  und  Antimons  auch 
viel  mehr  der  Verflüchtigung  unterworfen  sein. 
Da  ich  aus  erwähntem  Niederschlage,  wegen  der  darin  ent- 
haltenen edlen  Metalle  als  auch  wegen  der  metallischen  Glas- 
farbenoxyde wie  Ni,  Co  und  V,  einen  Nutzen  ziehen  wollte, 
so  war  ich  zuerst  gesonnen,  das  Gold,  Silber  und  Platin  durch 
221 
Amalgamation  heraus  zu  ziehen.  Dieser  Versuch  wurde  in 
einem  gusseisernen  Kessel  vorgenommen,  in  welchem  der 
Niederschlag  dem  Gewichte  nach  zur  Hälfte  mit  Quecksilber 
zusammengemischl  und  mit  Wasser  begossen  wurde,  bis  er 
einen  dünnen  Teig  bildete,  welchen  ich  sechs  Stunden  lang 
mit  einem  gusseisernen  Pistill  reiben  Hess.  Nach  Verlauf  die- 
ser Zeit  erhielt  man  auf  dem  Boden  des  Kessels  das  fertige 
Amalgam,  welches  durch  Pressen  in  starker  Leinwand  von 
dem  überschüssigen  Quecksilber  befreit  wurde.  Der  feste 
Klumpen  des  Amalgams  wurde  durchgeglüht,  dadurch  das 
Quecksilber  verflüchtigt , die  nachbleibende  dunkelbraune 
Masse  aber  zeigte,  bei  der  Untersuchung  auf  nassem  Wege, 
Silber,  Gold,  Platina,  Kupfer  und  ein  wenig  Eisen.  Daraus 
muss  man  schliessen,  dass  ausser  den  edlen  Metallen  sich  in 
dem  Niederschlag  auch  ein  Theil  des  Kupfers  in  unoxydirtem 
Zustande  befindet.  Das  Vorkommen  desselben  in  solcher  Ge- 
stalt in  dem  Niederschlage  muss  von  der  mechanischen  Ur- 
sache herkommen,  dass  die  Anoden  nach  je  8 bis  höchstens 
10  Tagen  mit  Besen  gereinigt  werden,  und  dass  von  dieser 
Reinigung  der  zerfressenen  metallischen  Oberfläche  der  Ano- 
den sich  kleine  Splitter  Kupfers  ablösen.  Das  Eisen  ist  durch 
das  Reiben  des  gusseisernen  Gelasses  mit  dem  Pistill  in’s 
Amalgam  gekommen;  Nickel,  Kobalt  und  Vanadium,  welche 
sich  in  dem  Niederschlage,  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  in 
oxydirtem  Zustande  befunden  haben,  bleiben  nach  derxVmal- 
gamation  ohne  Veränderung,  so  dass,  wenn  man  auf  diese 
Weise  die  edlen  Metalle  aus  dem  Niederschlage  ziehet,  die 
Möglichkeit  bleibt,  denselben  noch  zum  Färben  des  Glases  zu 
gebrauchen. 
Viele  Sorten  des  im  Handel  vorkommenden  Kupfers  sind 
sehr  rein,  wenn  wir  aber  als  mittlere  Zahl  des  reinen  Kupfer- 
gehalls 98  pCt.  annehmen  wollen,  so  geht  aus  dem  Gewichte 
des  bis  jetzt  gesammelten  Niederschlags  hervor,  dass  nach 
dieser  Berechnung  2000  Pud  Kupfers  reducirt  sein  müssten. 
Diese  Quantität  muss  jedoch  geringer  angeschlagen  werden, 
wenn  man  in  Betracht  zieht,  dass  einige  von  den  Bestandtei- 
len des  schwarzen  Niederschlags  von  der  Auflösung  des  Kup- 
fervitriols und  den  Löthungen , die  sehr  oft  gebraucht  wer- 
den, um  die  galvanischen  Leiter  inniger  mit  den  Anoden  und 
Kathoden  zu  verbinden,  so  wie  endlich  von  dem  metallischen 
Kupfer,  welches  auf  mechanischem  Wege  in  den  Niederschlag 
kömmt,  herslammen,  so  dass  man  die  Quantität  des  Kupfers, 
welches  reducirt  wurde,  fast  um  die  Hälfte  vermindern  kann. 
I Peterhof,  den  8.  August  1848. 
Emis  le  IS  septembre  1848. 
